FONDERIE 



marqué aux plans , tin canal extérieur depuis la lumière 

 jufqu'à l'écu des armes de Sa Majefté , d'une ligne de 

 profondeur 8c de fix lignes de large, pour éviter que le 

 vent ne chafTe la traînée de poudre. 



V. 



LA vilîere &le bouton de mire feront fupprimés. 

 V I. 



Les pièces continueront d'être coulées par la volée. 

 VIL 



Le poids, tant des pièces de canon , que des mor- 

 tiers &pierriers, l'année, le quantième du mois de la 

 fonte, 8c le nom du fondeur, feront marqués fur la 

 pièce. 



VIII. 



On obfervera de numéroter fur l'un des tourillons, 

 par première, deuxième, troifieme 8c quatrième, les 

 pièces , mortiers «3c pierriers de chaque fonte. 



IX. 



Il y aura un officier préfent à la charge du fourneau 

 de chaque fonte , lequel tiendra un état du poids de cha- 

 que efpece de métal, neuf ou vieux, qui fera employé; 

 8c il ne pourra quitter qu'après l'entière coulée des pie- 

 ces de canon , mortiers 8c pierriers. 



X. 



Les fondeurs ne pourront faire battre les pièces , 

 mortiers & pierriers, avec le marteau, en fortant de la 

 fonte & avant que l'épreuve en ait été faite. 



XI. 



L' épreuve des pièces de canon fera faite de la ma- 

 nière fuivante. Les pièces feront mifes à terre, appuyées 

 feulement fous la volée , près les tourillons , fur un mor- 

 ceau de bois ou chantier ; elles feront tirées trois fois de 

 fuite avec des boulets de leur calibre, la première fois 

 chargées de poudre à la pefanteur du boulet , la féconde 

 aux trois quarts , & la troifieme aux deux tiers. Si la pièce 

 ioutieht cette épreuve , on y brûlera de la poudre pour 

 la flamber; 8c auflî-tôt, en bouchant la lumière , on la 

 remplirad'eau que l'on preifera avec un bon écouvillon , 

 pour connoître fi elle ne fait point eau par quelque en- 

 droit. Après ces deux épreuves, on examinera avec le 

 chat & une bougie allumée, ou le miroir loriquil fera 

 foleil, s'il n'y a point de chambres dans l'ame de la pièce, 

 fi les métaux font bien exactement partagés , 8c Ci l'ame 

 de la pièce, qui doit être droite 8c concentrique, n'eft 

 point égarée 8c ondée. 



XII. 



Les mortiers feront éprouvés comme ci-après. On 

 commencera par les examiner en grattant , avec un 

 infiniment bien acéré , les endroits où l'on foupçonnera 

 qu'il y a quelque défaut ; ceux où l'on n'en aura pas re- 

 connu qui foit capable de les faire rebuter , feront mis 

 fur leur culaffe en terre , les tourillons" appuyés fur des 

 billots de bois , pour empêcher qu'ils ne s'enterrent -, on 

 les fera tirer trois fois avec des bombes de leur diamètre, 

 la chambre remplie de poudre 8c les bombes pleines de 

 terre mêlée de feieure de bois ; enfuite on bouchera la 

 lumière & on remplira le mortier d'eau , pour voir s'il 

 s'y eft fait quelque évent ou ouverture ; 8c après l'avoir 

 fait laver , on le vifitera de nouveau avec le grattoir pour 

 connoître s'il n'y a point de chambres. 



XIII. 



Les canont , mortiers & pierriers qui ne feront pas 

 fuivant les dimenfions preferites par la préfente Ordon- 

 nance , 8c les canons & mortiers auxquels les officiers 

 d'artillerie, qui feront chargés des épreuves, reconnoî- 



DES CANONS, s 



tront des défauts capables de nuire au fervîcedes pièces, 

 feront rébutés , les anfes en feront cailées fur le champ 

 &les fondeurs ne pourront rien prétendre pour la façon* 



XIV. 



1 1 fera drelTé des procès -verbaux des épreuves , exa- 

 mens 8c vifites ci-deffus ordonnées , dans lefquels les 

 officiers d'artillerie expliqueront la manière dont ils 

 y auront procédé, les défauts qu'ils auront reconnus 

 aux pièces éprouvées, foit qu'ils jugent qu'ils doivent 

 faire rebuter la pièce, ou que nonobftant les défauts 

 reconnus elle doit être reçue ; 8c il y fera fait mention 

 du nombre &c de la qualité des pièces de canon 8c mor- 

 tiers qui auront été reçus ou rebutés. 



Mande & ordonne Sa Majefté à M. le duc du 

 Maine , grand -maître de l'artillerie de France , de tenir 

 là main a l'exécution de la préfente Ordonnance. Fait 

 à Fontainebleau le feptieme Octobre mil fept cent trente- 

 deux. Signe LOUIS. Et plus bas , Bauyn. 



Nota. On trouvera l'ordonnance relative à la manière 

 d'éprouver la poudre à canon,aux explications des Plan- 

 ches qui en repréfentent la fabrication , ainfî que l'ex^- 

 traction du falpêtre. 



PLANCHE VI. VII. & VIII. 



Ces trois Planches, dont l'explication fera conjointe, 

 contiennent, la première qui eft la VI. les pians & dé- 

 corations des pièces de 14, 16, iz,8 8c 4; la deuxième 

 qui eft la VII. les coupes des cinq calibres ; 8c la troi- 

 fieme, qui eft la VIII. les épures ou premiers traits des 

 pièces. 



PLANCHE VI. 



Fig. 1. Élévation ou deffus de la pièce de 24 livres 

 de boulet. 



2. Élévation ou deffus de la pièce de 16 livres de 



bouler. 



3. Élévation ou deffus de la pièce de 12 livres de 

 boulet. 



4. Élévation ou delfus de la pièce de 8 livres de 

 boulet. 



Élévation ou deffus de la pièce de 4 livres de 

 boulet. 



6, Repréfentation de la culafîe de la pièce de 24 liv. 

 de boulet. On a écrit auprès de chaque figure, 

 en chiffres romains , le nombre qui exprime le 

 poids des boulets deftinés pour les pièces que ces 

 chiffres accompagnent. 



PLANCHE VIL 



Fig. 1. Coupe verticale de la pièce de 24. 



2. Coupe verticale de la pièce de 16. 



3. Coupe verticale de la pièce de 12. 



4. Coupe verticale de la pièce de 8. 

 y. Coupe verticale de la pièce de 4. 



6. Repréfentation de la culafTe de la pièce de 16 liv. 

 de boulet. 



PLANCHE VIII. 



Fig. 1. Épure horlfontale de la pièce de 24. 



2. Épure horifontale de la pièce de 16. 



3. Épure horifontale de la pièce de 12. 



4. Épure horifontale de la pièce de 8. 

 y. Épure horifontale de la pièce de 4. 



6. Repréfentation de la culafîe de la pièce de 1 2 liv. 

 de boulet. 



7. Repréfentation de la culafTe de la pièce de 8 liv. 



de boulet. 



8. Repréfentation de la culaffe de la pièce de 4 liv. 

 de boulet. 



Traits pour la conjlruclion des pièces de? 24, 16 } 12, S, 

 d>4. 



Toute la longueur des pièces, prife depuis l'extrémité 



